— 489 — 



lisi, dovesse realmente considerarsi come corrispondente ad essi e non ad una 

 miscela meccanica di varie sostanze, una delle quali sarebbe appunto stata 

 rappresentata dalle lamelle e dagli aghetti. 



A questo scopo ho studiato al microscopio il comportamento dei detti 

 cristalli in presenza all'ammoniaca ed in presenza all'acido cloridrico; in 

 questo secondo caso, dopo averli sottoposti ad un forte riscaldamento. In tal 

 modo mi sarebbe stato possibile di stabilire se il residue bianco insolubile 

 gelatinoso o pulverulento ottenuto nelle dette reazioni e riferibile a composti 

 di alluminio, dovesse considerarsi come veramente faciente parte dei cristalli 

 oppure di qualche altra sostanza meccanicamente mescolata con essi. 



Le mie osservazioni, mentre per un lato mi hanno condotto alla con- 

 clusione che il detto residuo deve, a seconda dei casi, riferirsi ad idrato 

 oppure ad ossido di alluminio, per altro lato mi hanno persuaso che esso è 

 da considerarsi come un vero componente del minerale verde azzurro. 



Esaminando al microscopio il modo di comportarsi delle lamelle sotto 

 l'azione dell'ammoniaca ho notato che esse dapprima si colorano in azzurro 

 in modo perfettamente uniforme su tutta la loro superficie; in seguito la 

 sostanza azzurra, dovuta, come è noto, ad un solfato cupri-ammonico, si 

 scioglie rimanendo un residuo bianco, gelatinoso, molto leggero, costituito 

 da idrato di alluminio, il quale mantiene completamente la forma iniziale 

 delle lamelle; a nicols incrociati si nota che contemporaneamente a detta 

 reazione, la birifrazione diminuisce rapidamente ed in poco tempo scompa- 

 risce, essendo il residuo bianco isotropo. 



Scaldando le lamelle esse assumono dapprima una tinta verde-gialliccia 

 nettamente visibile anche in quelle che per la loro sottigliezza in condi- 

 zioni ordinarie sembrano incolori; continuando il riscaldamento, la tinta di- 

 viene gradatamente più cupa e, passando per il verde-brunastro e per il 

 bruno-giallastro, giunge al bruno schietto ; in tali condizioni le lamelle per- 

 dono completamente la trasparenza ed incominciano a fessurarsi in causa 

 della eliminazione dei prodotti volatili; la tinta delle lamelle poi, in ogni 

 momento, è sempre uniforme su tutta la loro superficie. 



Trattando le lamelle così scaldate con acido cloridrico, esse si sciol- 

 gono parzialmente e, mentre la soluzione si colora in verde, rimane un re- 

 siduo bianco, isotropo il quale, al pari del precedente, mantiene la forma 

 delle lamelle e dei loro frammenti; esso però non ha l'aspetto gelatinoso 

 ed è formato da ossido di alluminio. 



Per ciò che si riferisce alle piccole quantità di ossido di calcio rivelate 

 dall'analisi, pur non potendo escludere che almeno in parte costituiscano 

 un vero componente del minerale, credo più logico di ammettere, in conse- 

 guenza di alcuni saggi da me compiuti, che esse provengano da piccole quan- 

 tità di gesso meccanicamente mescolate; fatto questo per nulla straordinario 

 quando si peusi alla facilità con la quale il gesso può formarsi, come prò- 



